— 374 — 



H 2 . 

 Na 2 

 MgO . 

 CaO . 

 MnO. 

 BeO . 

 FeO . 

 F 2 3 . 

 Gadoliniterden 

 Ceritoxyde . . 

 ThO 2 ... . 

 SiO 2 . 



Sp. Gr. . . 



VIII (rein) 



0.37 



0.15 



0.12 



0.42 



Sp. 



9.91 

 13.01 



0.46 1 

 44.30 2 



7.39 a 



0.41 

 . 23.88 



VI (rein ) 



0.54 



0.19 



0.21 



0.84 



0.22 



9.65 

 11.13 



0.36 

 46.75 3 



5.29b 



0.39 

 24.28 



1 Mit Spur A1 2 3 . 



2 Atomgew. 104.6. 



3 Atomgew. 106.35. 



a) Atomgew. 140. Ce 2 O 3 2.59%. 



b) Atomgew. 138.15. Ce 2 3 1.15 °/ . 



100.42 

 4.288 



99.85 ] 

 4.509 



VI 



Es ergibt sieb für beide Substanzen die Formel (R) 3 (R 2 ) Si 2 O 10 ; dureb 

 blosse moleculare Umlagerung geht also die krystallisirte Substanz in 

 amorphe über. Gadolinit von Ytterby leuchtet beim Erhitzen, eine Eigen- 

 schaft, die nach weiteren Versuchen nur grüner und frischer Substanz zu- 

 zukommen scheint. 



Auch der Homilit unterliegt durchgreifender Umwandlung und 

 sind die alten Analysen deshalb ohne Werth für Bestimmung der Zu- 

 sammensetzung frischen Homilits. Die Untersuchung ganz reiner, von 

 Brögger ausgesuchter Substanz aus dem norwegischen Natronsyenit 

 ergab: 0.79 H 2 0, 0.75 Na 2 0, 29.54 CaO, 16.74 FeO, 0.88 Fe 2 3 , 

 0.24 Ce 2 3 , 2.72 A1 2 3 , (16.51 B 2 3 ), 31.83 SiO 2 = 100.00. Entsprechend 



II VI 



dem Isomorphismus mit Datholith ist auch die Formel R 3 (R 2 ) Si 2 O 10 oder 

 in der Hauptsache Ca 2 FeB 2 Si 2 O 10 . R. Scheibe. 



A. Cathrein: Neue Kry st allformen am Pinzgauer Pyr o- 

 xen. (Annalen d. k. k. naturh. Hofmuseums. Bd. IV. 1889. p. 181 u. 182.) 



Der Verf. beschreibt seine Krystalle im Vergleich mit früher von 

 V. v. Zepharovich (dies. Jahrb. 1888. II. -218-) von derselben Gegend 

 beschriebenen. Er fügt 4 Flächen zu, von denen 3 für Pyroxen überhaupt, 

 1 für den von der genannten Gegend neu: 

 + f P (312) für das Pinzgauer Vorkommen neu : 



4- f Poo (302) ; + 4P (441) ; -j- 4P2 (1.2. 10) für Pyroxen überhaupt neu. 

 Zwillinge nach ooPoo sind häufig von verschiedener Ausbildung, 

 die meisten sind nach der Zwillingsfläche tafelförmig (siehe das folgende 

 g e f ^ Max Bauer. 



V. v. Zepharovich: Mineralogische Notizen. No. XI. (Sep.- 

 Abdr. aus dem naturw. Jahrbuch „Lotos« 1889. 12 p. mit Abbildungen im 

 Text.) 



